AXUZ DRY Painting Technical Manual
塗装技術仕様書

改定 ： ２０２３年３月

AXUZ DRY Painting Technical Manual
CONTENTS
目

次

塗装工程別製品

Products by process

P.1

塗料管理

Paint storage

P.2

塗装の準備

Preparation

P.2

塗装仕様

Painting Technical Manual

P.3-P.14

調色システムColor Matching System

P.15-P.16

Ｑ＆Ａ

Question & Answer

P.17-P.20

原色一覧表

Products list

P.21-P.22

AXUZ DRY 塗装工程別製品
工程

Products by process

使用塗料

備考
◆ ｽﾁﾚﾝﾌﾘｰﾊﾟﾃ２またはﾗｲﾄｱｯﾌﾟPlusを使用。

パテ工程（ﾊﾞﾝﾊﾟｰ補修の場合は、ｽﾁﾚﾝﾌﾘｰﾊﾟﾃﾊﾞﾝﾊﾟｰを使用）

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟPlus

ｽﾁﾚﾝﾌﾘｰﾊﾟﾃ2

ｽﾁﾚﾝﾌﾘｰﾊﾟﾃﾊﾞﾝﾊﾟｰ◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ（溶剤脱脂剤）、AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW（水性脱脂剤）

脱脂工程

を使用。
◆ AXUZ DRY塗装前の脱脂作業は、ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで脱脂後、AXUZ DRY
ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWで洗浄する様に脱脂する。
ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

ｱｰﾁｬﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ

AXUZ DRY
ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

ﾌﾟﾗｻﾌ工程◆ 脱脂剤塗布時にｱｰﾁｬﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ使用を推奨。
◆ 新品電着ﾊﾟｰﾂ→

EDｼｰﾗｰPlusを使用。

◆ 補修等

→

ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌC、
ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌを使用。

◆

EDｼｰﾗｰPlus

ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus

ｳﾙﾄﾗｻﾌC

ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ

ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ

ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ/Mｸﾞﾚｰ

ｸﾞﾚｰ/ﾏﾙﾁｸﾞﾚｰ

ｸﾞﾚｰ◆ ｲｻﾑﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞ→

上塗り隠ぺい向上ｼｽﾃﾑ。

◆ ｶﾗｰｻﾌ仕様→

各ﾌﾟﾗｻﾌにﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、ｶﾗｰｻﾌとして使用。

ﾏﾙﾁｶﾗｰ

ﾍﾞｰｽ塗装ｲｻﾑﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞ

◆ 原色

40色

◆ ﾒﾀﾘｯｸ

11色◆ 着色ﾒﾀﾘｯｸ

3色◆ ﾊﾟｰﾙ

47色◆ TC原色

7色

◆ 希釈剤

2種

※ 各塗装仕様を参照◆ その他、ミキシングクリヤー、２CPバインダー、添加剤等

AXUZ DRY◆ AXUZ LV201ｸﾘﾔｰ

ｸﾘﾔｰ塗装AXUZ DRY専用のVOC排出量420g/ℓ以下の溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
AXUZ DRYの上に塗装可能な2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ

ﾋﾟｭｱWS

LV201ｸﾘﾔｰ

ｸﾘﾔｰ

ｱｸｾﾙ201

ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ

ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ

ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

AXUZ DRYの上に塗装可能な3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ
AXUZ DRYの上に塗装可能な2:1水性ｸﾘﾔｰ◆ 環境型ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ （MIRKA社/ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ）◆ 水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑで、C20（細目）→T10（超細目）→VF5（超微粒子）の順に使用し肌調整が可能。

C20（細目）

T10（超細目）

VF5（超微粒子）◆ 水道水で数回洗浄後、ｴｺｶﾞﾝｸﾘｰﾅｰでしっかり洗浄する。

ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄◆ 水性ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機 UM120Wを用いて洗浄する。

ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ洗浄機

ｴｺｶﾞﾝｸﾘｰﾅｰ◆ かたまり～ﾉを添加して水と固形分を分離する。

廃液処理◆ 水と固形分をろ過し、水は洗浄用の再利用、固形分は廃棄処理が可能。
かたまり～ﾉ

分離

1

AXUZ DRY 塗料管理

Paint storage

塗料管理は0℃～29℃の環境下で行うこと。
使用機器類

備考
◆ 水性塗料は0℃以下になると凍ります。凍った塗料は使用不可。
◆ 30℃以上の環境下での長期保存は、塗料のｹﾞﾙ化やﾌﾞﾂ発生の要因となります。
◆ ｱｸｱｷｯﾄ（別売）ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝの外側に取り付ける保温庫。
保温と塗料攪拌が可能。
※直射日光を避けた冷暗所への設置を推奨する。

ｱｸｱｷｯﾄ（保温庫・攪拌）◆ ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝ（別売）
塗料攪拌機。外付けでｱｸｱｷｯﾄを取り付けで保温庫兼用にすることが可能。
◆ ｱｼﾞﾃｰﾀｶﾊﾞｰ（別売）攪拌用ｶﾊﾞｰ。手動攪拌可能（ﾊﾝﾄﾞﾙ：別売）

ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝ（攪拌機）ｱｼﾞﾃｰﾀｶﾊﾞｰ（攪拌ｶﾊﾞｰ）

AXUZ DRY 塗装の準備（保護具の着用）
塗装を行う前に、必ず保護具を着用すること。

使用保護具

備考
塗装作業に移る前に必ず保護具を着用すること。
帯電防止ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ◆ ｲｻﾑ帯電防止ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ
全身を覆うことが出来る帯電防止ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙを着用すること。

保護ﾒｶﾞﾈ
防毒ﾏｽｸ
耐溶剤性手袋
静電気帯電防止安全靴

2◆ 保護ﾒｶﾞﾈ
塗料やﾐｽﾄ等が目に入らない様に保護ﾒｶﾞﾈを着用すること。
◆ 防毒ﾏｽｸ
塗料やﾐｽﾄ等を吸い込まない様に防毒ﾏｽｸを着用すること。
◆ 耐溶剤性手袋
手の皮膚等に塗料やﾐｽﾄが着かない様に耐溶剤性手袋を着用すること。

◆ 静電気帯電防止安全靴
静電気の帯電を防ぐ安全靴を着用すること。

AXUZ DRY Painting Technical Manual
塗装仕様
希釈剤選定参考表

AXUZ DRY Dilution Map

２コートソリッド ブロック塗装

Panel Repair with 2Coat Solid Color

２コートソリッド ボカシ塗装

Spot Repair with 2Coat Solid Color

２コートメタリック・パール ブロック塗装

Panel Repair with 2Coat Metallic / Pearl Color

２コートメタリック・パール ボカシ塗装

Spot Repair with 2Coat Metallic / Pearl Color

３コートパール ブロック塗装

Panel Repair with 3Coat Pearl Color

３コートパール ボカシ塗装

Spot Repair with 3Coat Pearl Color

新品ＰＰバンパー 塗装仕様

Brand new PP Bumper Repair

新品交換電着パーツ 裏塗り塗装仕様

Brand new ED Panel Repair (Back Panel)

3

AXUZ DRY 希釈剤選定参考表

AXUZ DRY Dilution Map

気温 ℃
10

湿度
RH %

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

15

20

25

30

35

40

バランサーミディアム

バランサーミディアム／バランサースロー=５０／５０バランサースロー

必要に応じて低湿調整剤を添加
10

15

20

25

30

35

40

気温 ℃
＊高湿時はバランサー使用量を少なくすることにより、肌伸び対策として効果的です。
目安：湿度75%以上の場合、バランサー使用量を10～20%減らしてください。
＊メタリック原色が50%以上配合されている場合、必要に応じて低湿調整剤を使用して下さい。

4

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

AXUZ DRY 希釈剤選定参考表

AXUZ DRY Dilution Map

気温 ℃
10

湿度
RH %

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

15

20

25

30

35

40

バランサーミディアム

バランサーミディアム／バランサースロー=５０／５０バランサースロー

必要に応じて低湿調整剤を添加
10

15

20

25

30

35

40

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

気温 ℃
＊高湿時はバランサー使用量を少なくすることにより、肌伸び対策として効果的です。
目安：湿度75%以上の場合、バランサー使用量を10～20%減らしてください。
＊メタリック原色が50%以上配合されている場合、必要に応じて低湿調整剤を使用して下さい。

5

AXUZ DRY 希釈剤選定参考表

AXUZ DRY Dilution Map

気温 ℃
10

湿度
RH %

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

15

20

25

30

35

40

バランサーミディアム

バランサーミディアム／バランサースロー=５０／５０バランサースロー

必要に応じて低湿調整剤を添加
10

15

20

25

30

35

40

気温 ℃
＊高湿時はバランサー使用量を少なくすることにより、肌伸び対策として効果的です。
目安：湿度75%以上の場合、バランサー使用量を10～20%減らしてください。
＊メタリック原色が50%以上配合されている場合、必要に応じて低湿調整剤を使用して下さい。

6

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

２コートソリッド ブロック塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

Panel Repair with 2Coat Solid Color

作業内容

ポイント

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照◆ 新品電着ﾊﾟｰﾂの場合、EDｼｰﾗｰPlusを使用することが可能。

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ EDｼｰﾗｰPlus塗装後ﾉﾝｻﾝでAXUZ DRYを塗装する場合は、当日中にAXUZ DRYを塗装すること。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ

1◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ◆ EDｼｰﾗｰPlus

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防ぐことが可能。
※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY◆ ﾌﾟﾗｻﾌの研磨はP600～800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨すること。

P600～800◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地

2

露出部に再度ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。
脱脂作業

3

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

重量比◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100※ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

50

AXUZ DRY 調合

4
AXUZ DRY 塗装◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

1．ﾀｯｸｸﾛｽ

色決め
2．AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

5

1回目

塗装回数

ｳｪｯﾄｺｰﾄ

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

6

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装

2～3回◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

隠蔽するまで塗装◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。
◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。
◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。

塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ

78
9◆ 隠蔽するまで塗り重ねを行うこと。

50～70%隠ぺい◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ガン距離
10～20cm

パターン重ね
2/3 - 3/4

エアー圧
0.1～0.2MPa

7

２コートソリッド ボカシ塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

Spot Repair with 2Coat Solid Color

作業内容

ポイント
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、適応ﾌﾟﾗｻﾌ1

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防止することが可能。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
下地処理

2
脱脂作業

3

※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨はP600～800、旧塗膜部はP1500～2000、ｸﾘﾔｰ

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY

P600～800

旧塗膜部

DRY

P1500～2000

ﾎﾞｶｼ部はP3000～4000で丁寧に研磨すること。

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

DRY

P3000～4000◆ 金属素地が露出した場合は、ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

AXUZ DRY 調合

4ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装

5

重量比

ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ調合
AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

100～130◆ AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰとEXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ調合

重量比◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100※ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ50

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

2．ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装◆ ﾎﾞｶｼ部に薄くﾂﾔが出る程度（半ﾂﾔ）に塗装すること。
◆ 極端な厚塗りは避け、ﾗｳﾝﾄﾞが出ない様に塗装すること。

AXUZ DRY 塗装

6

色決め

8

1回目

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
AXUZ DRY 塗装

7

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

ﾎﾞｶｼ調整ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装
仕上げ塗装 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

塗装回数

2～3回

◆ 1回目はﾎﾞｶｼ最終範囲から補修部まで塗装すること。

～100%隠ぺい◆ 2回目は1回目の内側を塗装すること。（3回目以降は同様）

塗装回数◆ 必要に応じてﾎﾞｶｼ際を馴染ませながら塗装を行うこと。

1～2回

ﾎﾞｶｼ際調整◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。

23℃×10分以上
ｸﾘﾔｰ塗装塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ9118◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
ｸﾘﾔｰ塗装10◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

50%～70%隠ぺい◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量
1.5～2回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
1.5～2.5回転

ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

２コートメタリック・パール ブロック塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

Panel Repair with 2Coat Metaｌｌic / Pearl Color

作業内容

ポイント

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照◆ 新品電着ﾊﾟｰﾂの場合、EDｼｰﾗｰを使用することが可能。

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ EDｼｰﾗｰ塗装後ﾉﾝｻﾝでAXUZ DRYを塗装する場合は、当日中にAXUZ DRYを塗装すること。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ

1◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ◆ EDｼｰﾗｰPlus

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防ぐことが可能。
※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY◆ ﾌﾟﾗｻﾌの研磨はP600～800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨すること。

P600～800◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地

2

露出部に再度ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。
脱脂作業

3

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

重量比◆ AXUZ DRYﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100◆ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

50

AXUZ DRY 調合

4
AXUZ DRY 塗装◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等除去すること。

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 隠蔽するまで塗り重ねを行うこと。

色決め
2．AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ塗装

5

1回目

塗装回数

ｳｪｯﾄｺｰﾄ

3～4回

50～70%隠ぺい

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

隠蔽するまで塗装

仕上塗装

ﾒﾀﾘｯｸ調整

ｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄ◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。
◆ 塗装は被塗物下部より横へｽﾄﾛｰｸを開始し、下から上へとｽﾄﾛｰｸを重ねて塗装、上から下へ折り返して塗装すること。
◆ 最終、ｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄでﾒﾀﾘｯｸを調整すること。
◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

6

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ

7

8
9◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

9

２コートメタリック・パール ボカシ塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

作業内容

ポイント◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、適応ﾌﾟﾗｻﾌ1

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防止することが可能。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
下地処理

2
脱脂作業

3

Spot Repair with 2Coat Metaｌｌic / Pearl Color※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨はP600～800、旧塗膜部はP1500～2000、

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY

P600～800

旧塗膜部

DRY

P1500～2000

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部はP3000～4000で丁寧に研磨すること。

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

DRY

P3000～4000◆ 金属素地が露出した場合は、ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

AXUZ DRY 調合

4ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装

5◆ AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰとEXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ調合後は、よく

重量比

ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ調合

攪拌すること。

AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

100～130

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ調合

重量比◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ

100※ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ50※

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

2．ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装◆ ﾎﾞｶｼ部に艶が出る様に塗装すること。
◆ 極端な厚塗りは避け、ﾗｳﾝﾄﾞが出ない様に塗装すること。

AXUZ DRY 塗装

6

色決め

8

1回目

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
AXUZ DRY 塗装

7

AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ塗装

ﾎﾞｶｼ調整AXUZ DRY ﾒﾀﾘｯｸﾍﾞｰｽ塗装
仕上げ塗装 ｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄ

塗装回数

2～3回

◆ 1回目はﾎﾞｶｼ最終範囲から補修部まで塗装すること。

～100%隠ぺい◆ 2回目は1回目の内側を塗装すること。（3回目以降は同様）

塗装回数

1～2回

◆ ﾎﾞｶｼ際を馴染ませながら塗装すること。

ボカシ際の仕上塗装◆ ｺﾝﾄﾛｰﾙｺｰﾄでﾎﾞｶｼ際の調整を行うこと。
◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ

9

10
11

10

◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

50%～70%隠ぺい◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

３コートパール ブロック塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

Panel Repair with 3coat Pearl Color

作業内容

ポイント

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照◆ 新品電着ﾊﾟｰﾂの場合、EDｼｰﾗｰPlusを使用することが可能。

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ EDｼｰﾗｰPlus塗装後ﾉﾝｻﾝでAXUZ DRYを塗装する場合は、当日中にAXUZ DRYを塗装すること。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ◆ EDｼｰﾗｰPlus

1

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防止することが可能。
※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY◆ ﾌﾟﾗｻﾌの研磨はP600～800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨すること。

P600～800◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地

2

露出部に再度ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。
脱脂作業

3

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

AXUZ DRY 調合

4

AXUZ DRY 塗装

1.AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ調合

重量比◆ AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100◆ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

50

2.AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ調合

重量比

AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ50◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 隠蔽するまで塗り重ねを行うこと。

ｶﾗｰﾍﾞｰｽ
2．AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

5

1回目

塗装回数

ｳｪｯﾄｺｰﾄ

50～70%隠ぺい

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ
AXUZ DRY 塗装

6

ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ

AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ塗装

2～3回

隠蔽するまで塗装
塗装回数

2～3回

◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。
◆ 塗装は被塗物下部より横へｽﾄﾛｰｸを開始し、下から上へとｽﾄﾛｰｸを重ねて塗装し、上から下へ折り返して塗装すること。
◆ 全体にﾂﾔが出る程度に均一に塗装すること。
◆ １回塗装毎に緩やかにｴｱｰﾌﾞﾛｰを行うこと。

1回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ◆ 実車のﾊﾟｰﾙ感を確認しながら塗装回数を調整すること。
◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

7

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。

23℃×10分以上◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ88
9◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
ｴｱｰ圧
1.4mm
0.1～0.2MPa◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

11

３コートパール ボカシ塗装№

工程
ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

Spot Panel Repair with 3coat Pearl Color

作業内容

ポイント
◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、適応ﾌﾟﾗｻﾌ1

ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防止することが可能。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ
下地処理

2

3

脱脂作業
AXUZ DRY 調合※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。
◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨はP600～800、旧塗膜部はP1500～2000、ｸﾘﾔｰ

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY

P600～800

旧塗膜部

DRY

P1500～2000

ﾎﾞｶｼ部はP3000～4000で丁寧に研磨すること。

ｸﾘﾔｰﾎﾞｶｼ部

DRY

P3000～4000◆ 金属素地が露出した場合は、ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

重量比◆ AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰとAXUZ DRY EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ調合後は、

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

1.AXUZ DRY ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ調合
AXUZ DRY ﾐｷｼﾝｸﾞｸﾘﾔｰ

100

AXUZ DRY EXPｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

100～130

2.AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ調合

重量比

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100

4

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ

AXUZ DRY 塗装
5 ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ

50

3.AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ調合

重量比

AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ50

よく攪拌すること。
◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ及びﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽにAXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後は、よく攪拌すること。
※※ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

※

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

2．ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装◆ ﾎﾞｶｼ部に艶が出る様に塗装すること。
◆ 極端な厚塗りは避け、ﾗｳﾝﾄﾞが出ない様に塗装すること。

AXUZ DRY 塗装
6

AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

塗装回数

2～3回

◆ ｺｰﾄ間は艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行う。

ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

1回目

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

50%～70%隠ぺい◆ 1回目はﾎﾞｶｼ最終範囲から補修部まで塗装すること。

ﾎﾞｶｼ塗装2回目以降

ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ～100%隠ぺい◆ 2回目は1回目の内側を塗装すること。（3回目以降は同様）◆ 必要に応じてｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装しながらﾎﾞｶｼ塗装すること。

AXUZ DRY 塗装

AXUZ DRY ﾆｺﾞｼ塗装

塗装回数

1～2回

◆ 必要に応じて、ｶﾗｰﾍﾞｰｽのﾎﾞｶｼ部よりやや広めに薄く塗装し、ﾎﾞｶｼ際の色相を調整すること。

7 ﾆｺﾞｼ塗装

ﾆｺﾞｼ塗装ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上◆ ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ塗装前にしっかりｾｯﾃｨﾝｸﾞを置くこと。

AXUZ DRY

ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ塗装◆ ﾎﾞｶｼ部に艶が出る様に塗装すること。

◆ No.6で使用したｶﾗｰﾍﾞｰｽへﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽを混合させ使用する。
89◆ 極端な厚塗りは避け、ﾗｳﾝﾄﾞが出ない様に塗装すること。

ｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰ
AXUZ DRY 塗装

AXUZ DRY ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ塗装

ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｽ

１回目以降

塗装回数

2～3回

◆ 補修部の周囲に極力散らない様に塗装すること。
◆ 実車のﾊﾟｰﾙ感を確認しながら塗装すること。

ミディアムコート◆ ｶﾗｰﾍﾞｰｽのﾎﾞｶｼ際より塗り広げること。

10 ﾎﾞｶｼ塗装◆ 必要に応じてｱﾝﾀﾞｰｸﾘﾔｰを塗装しながらﾎﾞｶｼ塗装すること。
◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。
11

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上

ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。
◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ

12

13
14◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照

ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装ｽﾌﾟﾚｰｶﾞﾝ設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

12

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

新品ＰＰバンパー塗装
№
1
2

工程

New PP Bumper Repair

作業内容

ポイント
◆ 塗装面をP800ﾍﾟｰﾊﾟｰまたはｽｺｯﾁﾌﾞﾗｲﾄ等で丁寧に空研ぎすること。

下地処理

塗装面を研磨DRY

脱脂作業

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗装◆ ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲﾏｰｴｺ塗装(溶剤1液）◆ PP素材には必ず専用ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗装すること。

◆ ﾋﾟｭｱWSﾊﾞﾝﾊﾟｰﾌﾟﾗｲﾏｰ(水性1液)◆ 厚塗りを避け、全体がﾇﾚ肌になる様に1～2回薄く

3

P800、ｽｺｯﾁﾌﾞﾗｲﾄ等◆ ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

塗装すること。

4

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10～15分以上◆ AXUZ DRY 塗装前にｾｯﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾑを取ること。

ﾌﾟﾗｻﾌ塗装

各種ﾌﾟﾗｻﾌ仕様参照◆ 新品ﾊﾟｰﾂの場合、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗装後にEDｼｰﾗｰPlusを使用することが可能。

適応ﾌﾟﾗｻﾌ◆ EDｼｰﾗｰ塗装後ﾉﾝｻﾝでAXUZ DRYを塗装する場合は、当日中にAXUZ DRYを塗装すること。

◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞ

5◆ EDｼｰﾗｰPlus◆ ｳﾙﾄﾗｻﾌFinePlus、ｳﾙﾄﾗｻﾌCにﾏﾙﾁｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｶﾗｰ◆ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ

ｻﾌを使用することで、AXUZ DRYの隠ぺいを向上させ、ﾄﾏﾘ向上、過剰膜厚を防止することが可能。

PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様は各種仕様書を参照※ ｳﾙﾄﾗｻﾌｼﾘｰｽﾞおよびEDｼｰﾗｰPlus塗装時はﾏﾙﾁｿﾌﾄﾅｰを5%混合すること。
※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。
※ 乾燥膜厚が50μm以上となるように塗装すること。
※ 1液のﾗｯｶｰﾌﾟﾗｻﾌは使用しないこと。

下地処理

ﾌﾟﾗｻﾌ部DRY

P600～800◆ ﾌﾟﾗｻﾌの研磨はP600～800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に研磨すること。
◆ ﾌﾟﾗｻﾌ研磨処理の際に素地が露出した場合には金属素地

6

露出部に再度ﾌﾟﾗｻﾌを塗装すること。
AXUZ DRY 塗装※各ｺｰﾄﾀｲﾌﾟ、ﾌﾞﾛｯｸ塗装塗装仕様書に準ずる◆ 塗装終了後、艶が引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ

23℃×10分以上◆ 塗装環境の湿度が70%以上ある場合は、60℃程度の加熱が有効。

78◆ ｸﾘﾔｰ塗装前に調色用ﾗｲﾄ等で水分が抜けていることを確認すること。
ｸﾘﾔｰ塗装ｸﾘﾔｰ塗装塗装回数：各ｸﾘﾔｰの塗装仕様参照

適応ｸﾘﾔｰ9◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ201 ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ（配合比率2：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ﾙﾅｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）◆ ｱｸｾﾙ301 ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ（配合比率3：1）◆ AXUZ LV201 ｸﾘﾔｰ

2:1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ﾋﾟｭｱWSｸﾘﾔｰ

2:1水性型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ / ﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ
塗装回数2～3回

2：1溶剤型ｸﾘﾔｰ◆ ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ / ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
3：1溶剤型ｸﾘﾔｰ

塗装回数2～3回※ ｱｸｾﾙ201ﾋﾞｰﾅｽｸﾘﾔｰ及びﾙﾐﾅｽｸﾘﾔｰ/ｱｸｾﾙ301ﾙﾅ/ｱﾎﾟﾛﾝｸﾘﾔｰ
塗装時はﾏﾙﾁｿﾌﾄﾅｰを5%混合すること。
※ ｺｰﾄ間のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙを十分に取り、塗装すること。

PPﾊﾞﾝﾊﾟｰ仕様は各種仕様書を参照

1011※ 乾燥膜厚が40μm以上となるように塗装すること。

乾燥

各ｸﾘﾔｰの乾燥条件参照◆ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ素材のため、乾燥機使用の場合は照射距離にﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ

各種ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ参照◆ 推奨ｼｽﾃﾑ MIRKA ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

注意すること。
水性ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞを使用したﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

AXUZ DRY 塗装スプレーガン設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
ｴｱｰ圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

13

新品電着パーツ 裏塗り塗装
№

工程
下地処理

New ED Panel Repair (Back Panel)

作業内容
電着塗膜足付けDRY

ポイント◆ 電着塗膜をP800ﾍﾟｰﾊﾟｰで丁寧に空研ぎすること。

P800◆ 素地金属部分が露出した場合には、必ずﾌﾟﾗｻﾌを塗装
すること。

1

◆ EDｼｰﾗｰPlusを使用する場合は、電着塗膜の足付けを省略してAXUZ DRYを塗装することが可能。
脱脂作業

2

溶剤系脱脂剤

ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ

1 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄで油分・粉塵等を綺麗に除去する。

水性脱脂剤

AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

2 AXUZ DRY ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEWでしっかりと洗浄する様に脱脂すること。

AXUZ DRY 調合

3

AXUZ DRY ﾊﾟｰﾂ裏塗調合

重量比◆ AXUZ DRY ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ剤及びAXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ調合後、AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ

100

AXUZ DRY ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ剤

10◆ 可使時間が発生するため調合後は速やかに使用すること。

AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰ55◆ 塗装環境や調合塗料の粘度に応じて上限70%まで調整可能。

よく攪拌すること。

※ AXUZ DRY 裏塗調合塗料の可使時間：
20℃ × 20分
30℃ × 10分
AXUZ DRY 塗装◆ 塗装前にｴｱｰﾌﾞﾛｰとﾀｯｸｸﾛｽでﾎｺﾘ等を除去すること。

1．ﾀｯｸｸﾛｽ◆ 隠蔽するまで塗り重ねを行うこと。

裏塗り
2．AXUZ DRY ｶﾗｰﾍﾞｰｽ塗装

4

1回目

ｳｪｯﾄｺｰﾄ

2回目以降 ﾐﾃﾞｨｱﾑｺｰﾄ

塗装回数

2～3回

◆ ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ等を行うこと。

50～70%隠ぺい

塗装は被塗物下部より横へｽﾄﾛｰｸを開始し、下から上へ隠蔽するまで塗装

ｽﾄﾛｰｸを重ねて塗装し、さらに上から下へと折り返して塗装すること。

乾燥※ ｵｲﾙが付着し易い塗装面には、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄｸﾘﾔｰ塗装を60℃×30分以上

推奨。

5

14

AXUZ DRY 塗装スプレーガン設定◆ SATA社製 SATAjet X5500
口径
エアー圧
1.2～1.3mm
0.1～0.2MPa

吐出量2～2.5回転ガン距離
10～20cm

パターン重ね
2/3 - 3/4

◆ ｱﾈｽﾄ岩田製 KIWAMI4
口径
1.4mm

吐出量
2～3.5回転ｶﾞﾝ距離
10～20cmﾊﾟﾀｰﾝ重ね2/3 - 3/4

ｴｱｰ圧
0.1～0.2MPa

調 色 シ ス テ ム
Color Matching System

15

AXUZ DRY 調色システム
№

工程
配合の選択

作業内容

ポイント

彩選短ｽﾏｰﾄ、ｶﾗｰ工房を活用し、初回配合を
決定する。

1

Color Matching System◆ 彩選短ｽﾏｰﾄ
CCM機能を活かした調色管理測色ｼｽﾃﾑ。
◆ ｶﾗｰ工房各種
ｶﾗｰ工房ｶﾗｰﾁｯﾌﾟと実車を比較して配合を選択するｼｽﾃﾑ。

調合

選択した配合通りに計量調色する。

◆ 計量に用いる原色は使用する前によく攪拌すること。
◆ 計量調色にはﾗｲﾄｽｹｰﾙRoute等の計量秤を用いて、

2

正確に計量すること。
◆ 計量後、すみやかに攪拌すること。
塗板作成

調合した塗料で比色用塗板に塗装する。

◆ 塗装条件は出来る限り実車塗装時の条件に合せること。
◆ ｲｻﾑﾗｲﾄｼｪｰﾄﾞ塗板等に塗装すること。

3◆ 調色の最終確認には実際に使用するｸﾘﾔｰを塗装すること。
微調色

AXUZ DRYの各原色を用いて微調色する。

◆ 微調色で追加した原色量が10%を超える場合は、配合に含まれているｽｷｯﾄﾗｲﾅｰの割合に応じて追加すること。

4

AXUZ DRY 調色システム 使用機器類
使用機器類

備考
◆ ｶﾗｰ工房Neo
ｲｻﾑ塗料が市場より集めた実車配合をｾﾚｸﾄした配合色見本帳。

ｶﾗｰ工房Neo◆ 通信ｽｹｰﾙ ﾗｲﾄｽｹｰﾙRoute通信による配合検索、簡単調合が可能な計量器。

◆ 彩選短ｽﾏｰﾄ
調色作業をサポートする機能が充実したシステム。
通信ｽｹｰﾙ ﾗｲﾄｽｹｰﾙRoute

実車を測定、配合の決定といった調色作業の高速化、

彩選短ｽﾏｰﾄ

標準化できるなどの機能が充実。

◆ 使用塗料の状態が調色に大きく影響する場合があるため、塗料管理（保管、攪拌）を徹底すること。
◆ 推奨設備・ｱｸｱｷｯﾄ・・・・・・・・・・・・・P2参照
・ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝ・・・・・・・・・・P2参照

ｱｸｱｷｯﾄ16

ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝ

ｱｼﾞﾃｰﾀｰｶﾊﾞｰ

・ｱｼﾞﾃｰﾀｰｶﾊﾞｰ・・・・・・・・・P2参照

AXUZ DRY

Ｑ＆Ａ
Question and Answer

17

AXUZ DRY Ｑ＆Ａ

18

Question and Answer

Ｑ1

塗料の攪拌は必要ですか？

Ａ

使用前には必ず攪拌してください。
ﾐｷｼﾝｸﾞﾏｼﾝで始業時の5分程度の攪拌が理想です。

Ｑ2

塗料の管理はどの様にすればよいですか？

Ａ

塗料管理は0℃～29℃の環境下で行ってください。
ｱｸｱｷｯﾄの使用を推奨しております。

Ｑ3

希釈した塗料はどの程度保管できますか？

Ａ

希釈剤混合後は３時間以内に使用してください。
※バランサー（希釈剤）調合前の調色塗料は、およそ１ヶ月間の保管が可能です。

Ｑ4

希釈剤に水道水は使用できますか？

Ａ

使用できません。
AXUZ DRY ﾊﾞﾗﾝｻｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑ/ｽﾛｰをご使用ください。

Ｑ5

凍結した塗料は使用できますか？

Ａ

使用できません。
凍結、解凍した際に塗料に異常状態（ゲル化及びブツ発生）が生じます。

Ｑ6

バックアップ剤を混合した場合の可使時間は？

Ａ

20℃ × 20分 、 30℃ × 10分 です。
調合後は直ちに使用してください。

Ｑ7

乾燥時にスプレーガンでエアーブローしてもいいですか？

Ａ

使用しないでください。
スプレーガンの先端で塗料が乾燥し、スプレーガンの詰まりやブツ等の原因となります。

Ｑ8

鋼板等で素地が出ている場合、AXUZ DRYは直接塗装できますか？

Ａ

塗装できません。
素地を露出させた場合は、必ずプラサフを塗装してから塗装してください。

AXUZ DRY Ｑ＆Ａ

Question and Answer

Ｑ9

塗装中に中研ぎはできますか？

Ａ

可能です。
AXUZ DRYを十分に乾燥させてから、Ｐ600～800程度のペーパーで空研ぎしてください。

Ｑ

10

Ａ
Ｑ

再補修時にチヂミが出にくい設計ですが、万が一チヂミが発生した場合はプラサフを塗装してからベースコートを塗装してください。

11

Ａ
Ｑ

12

13

14

Ａ

推奨のスプレーガンはありますか？
イサム水性専用スプレーガン(KIWAMI4)、SATAjet X5500を推奨しています。

15

Ａ
Ｑ

AXUZ DRY エコワックスオフＮＥＷを鋼板素地に使用しても錆ませんか？
高湿度環境では錆が発生する可能性があります。脱脂後、直ちに清潔なウエスで
拭取ってください。

Ａ
Ｑ

交換パーツ（電着プライマー）へ直接塗装できますか？
できません。必ずプラサフ等を塗装してからAXUZ DRYを塗装してください。
※但し、裏塗りの場合は、バックアップ剤を使用することで足付け後に塗装できます。

Ａ
Ｑ

AXUZ DRYで塗装後に、溶剤型塗料で補修できますか？
問題ありません。

Ａ
Ｑ

再補修塗装でのチヂミは発生しませんか？

AXUZ DRYを塗装するために特別な設備は必要ですか？
十分なエアー量が供給できるコンプレッサーやエアータンク、スプレーガンへクリーンなエアーを供給するＳＡＴＡ・フィルターユニット３があることが望ましいです。

16

ストレーナーは何を使用してもいいですか？
必ず水性塗料用のストレーナーを使用してください。
90μのストレーナーの使用を推奨しております。

19

AXUZ DRY Ｑ＆Ａ

Ｑ

17

Ａ
Ｑ

18

19

Ａ

20

AXUZ DRY塗装後のスプレーガンの洗浄にラッカーシンナーは使えますか？
使えません。
塗料がゲル化しますので、AXUZ DRY エコガンクリーナーをご使用ください。
洗浄後は使用可能です。

20

Ａ
Ｑ

水道水で洗浄した廃液は排水溝へ流してもいいですか？
廃液はそのまま流さないでください。
廃液処理が必要となります。分離剤”かたまり～ノ”の使用を推奨しています。

ＡＱ

AXUZ DRY塗装後のスプレーガン洗浄は水道水のみでいいですか？
初期洗浄は水道水で可能ですが、最後は必ず専用のAXUZ DRY エコガンクリーナーを使用してください。

Ａ
Ｑ

Question and Answer

水性塗料ですので保護具は着用しなくていいですか？
保護具は必ず着用してください。塗料は化学物質で設計されており人体に有害です。
水性塗料であっても必ず保護具を着用してください。

21

調色した塗料の保存には何を使えばいいですか？
ポリ容器、もしくは内面コーティング缶をご使用ください。

AXUZ DRY 原色一覧表

Question and Answer◆AXUZ DRY 製品ラインナップ
品番
3001
3013
3018
3120
3404
3520
3540
0107
0108
0112
0114
0123
0212
0234
0235
0250
0315
0337
0340
0466
0473
0479
0558
0559
0615
0625
0642
0643
0644
0650
0652
0653
0679
0680
0681
0683
0684
0685
0686
0688

2023年3月現在

容量
品名
消防法 特化則
AXUZ DRY カラー原色
3.5L、0.9L
ホワイト
3.5L、0.9L
HGホワイト
0.9L
オパールホワイト
0.9L
オーカー
0.9L
インデアンレッド
0.9L
ディープブラック0.9L
ピュアブラック
0.9L
サンシャインエロー
0.9L
イルガエロー
0.9L
オキサイドエロー
0.9L
アプリコットエロー
0.9L
ポテンシャルエロー
0.9L
コスミックブルー
0.9L
マザリンブルー
0.9L
スペシャルブルー
0.9L
オリエントブルー
0.9L
ディープグリーン
0.9L
ミントグリーン
0.9L
フタロシャニングリーン
0.9L
ベネチアンレッド
非危険物 非該当
0.9L
ゴールドブラウン
0.9L
スペシャルゴールド
0.9L
グラファイト0.9L
チンチングブラック
0.9L
サンオレンジ
0.9L
ロブスターレッド
0.9L
シンカシャレッド
0.9L
メジアムレッド
0.9L
ローヤルレッド
0.9L
ブライトレッド
0.9L
シグナルレッド
0.9L
ピュアレッド0.9Lスペシャルバイオレット
0.9L
ディープマルーン
0.9L
ハイラックマルーン
0.9L
スレンレッド
0.9L
マゼンタ
0.9L
ローヤルバイオレット
0.9L
ディープレッド
0.9L
シンカシャバイオレット

容量
品名
AXUZ DRY メタリック原色
0.9L
0713 メタリースノーホワイト極細目
0.9L
0734 メタリースノーホワイト荒目
0.9L
0740 メタリーコスモ超細目
0.9L
0769 メタリーサンライト
0.9L
0771 メタリーコスモシルキー
0.9L
0772 メタリーコスモファイン
0.9L
0776 メタリーコスモ細目
0.9L
0778 メタリーコスモ荒目
0.9L
0779 メタリーコスモブライト極荒目
0.9L
0780 メタリーコスモブライト荒目
0.9L
0768 メタリームーンライト
0.9L
0775 メタリーレッド
0.9L
0767 メタリーピュアブルー
0.9L
0781 メタリーゴールド
AXUZ DRY TCカラー
280ml
212-0123 TCポテンシャルエロー
280ml
212-0250 TCオリエントブルー
280ml
212-0340 TCフタロシャニングリーン
280ml
212-0559 TCチンチングブラック
280ml
212-3500 TCブラック
280ml
212-3120 TCオーカー
280ml
212-3404 TCインデアンレッド
AXUZ DRY ワックスオフ、洗い用
3.5L
2860 エコワックスオフNEW
3.5L
ｴｺﾜｯｸｽｸﾘｰﾝ脱脂用ｼｬﾝﾌﾟｰ
1785
3.5L
1786 ｴｺﾜｯｸｽｸﾘｰﾝ拭取用ﾘﾝｽ
3.5L
2812 エコガンクリーナー
3.5L
324-2815 ワックスオフライト
AXUZ DRY 希釈剤
3.5L
1707 バランサーミディアム
3.5L
1708 バランサースロー
3.5L
1706 バランサーエコ
AXUZ DRY 調整剤
0.9L
006-1711 EXPコントローラー
3.5L
1711 低湿調整剤
AXUZ DRY 添加剤
3.5L、0.9L
1731 ミキシングクリヤー
0.9L
2700 メタコン
3.5L、0.9L
2702 スキットライナー
0.5kg
2701 バックアップ剤
0.9L
1709 2CPバインダー
0.9L
1710 カラークリヤーバインダー
品番

消防法 特化則

指定
非該当

非危険物

非危険物 非該当

非危険物

非該当
アル
２石

非危険物 非該当

２石水
非危険物

非該当

非危険物

指定
２石

非該当

非危険物 非該当
非危険物 非該当※上記記載の内容は2023年3月時点での内容です。
指定・・・指定可燃物（可燃性液体類）
２石水・・・第四類第２石油類水溶性

アル・・・第４類アルコール類

２石・・・第四類第２石油類

21

AXUZ DRY 原色一覧表

Question and Answer◆AXUZ DRY 製品ラインナップ
品番

品名

2023年3月現在
容量

消防法 特化則

品番

品名

TCパールコンク

容量

TCパールコンク

3051 TCパールコンクT

280ml

0397

TCパールコンク7G

280ml

3052 TCパールコンク2T

280ml

0398

TCパールコンクGR

280ml

3053 TCパールコンク3T

280ml

0198

TCパールコンク2HG

280ml3054 TCパールコンク4T

280ml

0196

TCパールコンク4HG

280ml

3055 TCパールコンク5T

280ml

0195

TCパールコンク5HG

280ml

3056 TCパールコンク6T

280ml

0194

TCパールコンク6HG

280ml

3057 TCパールコンク7T

280ml

0193

TCパールコンク7HG

280ml

3058 TCパールコンク8T

280ml

0192

TCパールコンク8HG

280ml

3059 TCパールコンク9T

280ml

0630

TCパールコンクRP

280ml

3560 TCパールコンク10T

280ml

0691

TCパールコンクR

280ml

0291 TCパールコンクB

280ml

0692

TCパールコンク2R

280ml

0292 TCパールコンク2B

280ml

0693

TCパールコンク3R

280ml

0293 TCパールコンク3B

280ml

0694

TCパールコンク4R

280ml

0294 TCパールコンク4B

280ml

0695

TCパールコンク5R

280ml

0295 TCパールコンク5B

280ml

0696

TCパールコンク6R

280ml

0296 TCパールコンク6B

280ml

0697

TCパールコンク7R

280ml

0491 TCパールコンクC

280ml

0698

TCパールコンク8R

280ml

0492 TCパールコンク2C

280ml

0699

TCパールコンク9R

280ml

0493 TCパールコンク3C

280ml

0670

TCパールコンクV

280ml

0494 TCパールコンク4C

280ml

0673

TCパールコンク3V

280ml

0392 TCパールコンク2G

280ml

0753

TCパールコンク3S

280ml

0393 TCパールコンク3G

280ml

257-0901 ガラスパウダーS

50g0394 TCパールコンク4G

280ml

257-0903 ガラスパウダーY

50g0395 TCパールコンク5G

280ml

290-2770 ガラスパウダーW

30g

0396 TCパールコンク6G

280ml

0390 TCパールコンク10G

280ml

非危険物 非該当※上記記載の内容は2023年3月時点での内容です。
指定・・・指定可燃物（可燃性液体類）
２石水・・・第四類第２石油類水溶性22

消防法 特化則

アル・・・第４類アルコール類

２石・・・第四類第２石油類

非危険物 非該当MemoMemorandom

東京支店 〒335-0014 埼玉件戸田市喜沢南1-5-37
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1
札幌営業所 TEL：011(823)1360
広島営業所 TEL：082(291)1234

TEL：048(444)0136
TEL：052(502)0136
TEL：06(502)0136
TEL：092(611)1360
TEL：022(206)6136
TEL：077(562)1360

FAX：048(444)0138
FAX：052(502)0174
FAX：06(6308)1348
FAX：092(623)8430
FAX：022(208)5136
FAX：077(562)1364

・本書の内容については、予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。

Copyright © 2023 Isamu Paint Co.,Ltd. All rights reserved.

AX20230315-001